loi COLLECTION 



Lorfque les matières étrangères n'adhèrent que fuperfîcieilement au 



Transactions m étai , par exemple, à l'argent, les fimples lotions iuffifent ; on a pour 



Philosophiq. cela des vaifleaux de bois de deux pieds de large, qui ont au milieu une 



, cavité peu profonde, & de chaque côté une poignée. On met dans ce 



îljo 6 ï 7 vaiffeau la matière qui doit être lavée, on le plonge dans l'eau , & le 



. ' 1 f*' tenant ainfi tous la furface de ce liquide, on l'agite horizontalement, en 



ART. IV. i e tournant a droite & à gauche, Si par ce moyen on fépare du métal 



les matières les plus légères, & dont l'adhérence efl la plus foible. 



Le fourneau dont on fait enfuite ufage , a fix pieds de haut , quatre de 

 large , & deux d'épaifléur ; il eft conflruit de brique ; il a dans le milieu 

 de fon corps une ouverture de huit pouces qui s'étrécit en s'approchant 

 du fond où elle fe réduit dans la partie antérieure du fourneau à un petit 

 trou environné d'un demi cercle de fer pour donner partage au métal 

 fondu; ce fourneau a un autre trou par derrière à environ la moitié 

 de fa hauteur, pour recevoir la douille d'une paire de grands foufïlets qui 

 font mis en mouvement par deux hommes vigoureux. 



La nuit avant de commencer l'opération , on allume du charbon de bois 

 dans le fourneau pour le préparer; lorlqu'il eft chaud on y met lit par 

 lit du charbon , & de la mine qu'il s'agit de purifier , & l'on continue 

 ainfi jufqu'à la fin. Au bout de huit ou dix heures le métal commence à 

 couler , 6k lorfque le récipient qui fe trouve au défions elt plein , on 

 l'en retire avec une cuillère de fer , &i on lui donne la forme de' lingot 

 dans des cavités ou des moules faits avec des cendres. 



On bouche fouvent l'ouverture par où le métal s'écoule, afin d'au- 

 gmenter le degré de chaleur , & on la débouche lorfque l'on croit qu'il 

 y a une quantité fuffifante de métal en fufion. 



Si la matière ne fe fond pas aifément , on y mêle un peu de récréments 

 métalliques ferrugineux, (a) &c cela facilite la fufion. _ 



Il s'élève du fourneau une fumée bleuâtre & mordicante , qui donne 

 une couleur livide à tous les affiftants. 



Cette opération dure trois jours & trois nuits fans interruption , & 

 fans qu'on ait à faire autre choie que ce que nous avons dit ; comme elle 

 efl; très-fatigante, il ne faut pas épargner à ceux qu'on y emploie l'huile, 

 le vin d'Efpagne, la bierre forte, & la bonne nourriture. 



Il faut que le fourneau ait une grande capacité, car les métaux & le 

 feu corrodent & calcinent la brique dont il eft conftruit. 



On fépare enfuite l'argent des autres métaux par le moyen de la 

 coupelle. 



Pour retirer le cuivre de la litarge où il eft mêlé avec le plomb , on 

 mettoit autrefois des lingots de ce métal compofé fur des morceaux de 

 bois allumé; le plomb & l'étain fe fondoient d'abord, 6i le cuivre refloit 

 feul , mais il étoit criblé de petits trous ; c'étoit ceux où le plomb étoiî 

 logé avant qu'il fe fût fépare par la fufion. Aujourd'hui on a abandonné 

 cène méthode , & l'on fait ufage de la coupelle. 



W sug. . 



Quatrième 



